428 



Infra ml 



(s. imten) durch die Beziehung verkniipft 

 (vul. den Artikel ,,Lichtdispersion"): 



_ o } 



-(n+l) 2 +x 2 



Besonderes Interesse beansprucht dor 

 Kali, daB Q sich dem Werte 1 niihert. ^lan 

 spricht hier haufig von ,,metallischer" Re- 



eines Auerbrenners A drei- bis fiinfraal an 

 ebencn Flachen P der zu untersuchenden 

 Substanzen ret'lektieren. Auf diese Weise 

 warden die selektiv reflektierten Wellenlan- 

 gen praktisch vollkommen von den schlecht 

 reflektierten Wellenlangen getrennt. 



In der Tabelle II sind die Wellenlangen 

 der so gefundenen Reststrahlen mit den atis 



D 



B 



c 



flexion von Nichtleitern, doch ist dies nur 

 eine auBerliche Analogic, da der physika- 

 lische Vorgang bei der wirklichen und bei der 

 scheinbaren metallischen Reflexion ein vollig 

 verschiedener ist. 



Man sieht, daB sich q urn so mehr dem 

 Wert 1 nahert, je groBer n und x sind, 

 d. h. in dem Gebiete der Eigenfrequenzen. 

 Doch filllt die Stelle selektiver Reflexion 

 nicht mit der Eigenfrequenz vollig zu- 

 sammen, sondern sie liegt je nach dem Ueber- 

 wiegen von x oder n auf der langwelligen 

 oder kurzwelligen Seite derselben. Man 

 kann also diese Stellen selektiver Reflexion 

 aus den Eigenfrequenzen sehr angenahert 

 vorhersagen, wenn man diese z. B. aus 

 der Dispersionsformel kennt. 



DenexperimentellenBeweis der von ihnen 

 vorhergesagten Gebiete selektiver Reflexion 

 haben H. Rubens und E. F. Nichols 

 mittels der ,,Reststrahlenmethode" ge- 

 liefert (Fig. 3). Sie lieBen die Strahlung z. B. 



den Dispersionsformeln berechneten nach 

 Messungen von H. Rubens und E. F. 

 Nichols zusammengestellt. 



Tabelle II. 



Fig. 3. 



Tabelle III enthalt die wichtigsten bisher 

 bekannten langwelligen Reststrahlen nach 

 Messungen von H. Rubens und seinen Mit- 

 arbeitern. 



Tabelle III. 



Kalkspat, ordentl 6,65 (i 



,, auBerordentl n,4 



Gips 8,68 



Quarz 8,5,9,0, 20,75 



Flufispat 24 34 



Steinsalz 52,8 



Sylvin 64,6 



Cnlorsilber 81,5 



Bromkalium 82,3 



Bleichlprid 91, 



Jodknlium 96,7 



Kalkspat 98,7 



Kalomel 98,8 



Bromsilber 112,7 



Fur die Reststrahlen von Gips land 

 J. Koch I - = 8,6786 /*, H. M. Randall 

 nach zwei verschiedenen Methoden A = 8,6770 



